296 A. LACROIX. 



drique un échantillon de cette cuirasse, même lorsqu'elle semble 

 constituée par de la limonite très pure, on obtient un résidu insoluble, 

 de même nature que celui fourni par la latérite de la zone de départ (toujours 

 moins de 2 p. 100 et généralement beaucoup moins); il est constitué par 

 le spinelle chromifèrc caractéristique de la péridotite : c'est un minéral 

 particulièrement réfractaire à toute altération. 



c. — Composition chimique. 



Les deux premières et la quatrième des analyses données ci-contre ont 

 été faites par M. Pisani, la troisième par M. Boiteau. 

 a et b. Deux types de la péridotite du Kakoulima ; 

 e. Latérite poreuse de lazone de départ; kilomètre 10 ; 



d. Cuirasse ferrugineuse ; prise d'essai obtenue en pulvérisant vingt- 

 cinq échantillons de minerai rouge; 



e. Minerai de fer du Fouta-Djallon analysé par Berthier (Ann. Mines, V, 

 128, 1820). 



a. b. c. d. e. 



SiO 2 40,01 38,32 12,67 » 2,8 



A1 2 3 2,54 2,66 12,59 4,80 8,7 



Cr*0 3 0,16 0,16 » 0,20 tr. 



Fe*0» 1,00 4,35 46,84 83,50 77,2 



FeO 11,70 11,78 » » 



MgO 39,90 30,22 1,26 >» » 



CaO 1,68 2,74 0,04 



Na a O 1,07 0,16 » » » 



K a O 0,52 0,06 » » » 



TiO 2 » 0,28 0,55 » » 



H*0 1,10 3,38 .15,32 10,18 11,4 



Insoluble » » 10,73(1) 1,70 (picolite) » 



99,68 109,11 100,00 100,48 99,6 



L'interprétation de l'analyse c demande une discussion. La coloration 

 jaune clair aussi bien que l'examen microscopique font voir que le fer ne 

 peut se trouver qu'à l'état de 2Fe 2 3 .3H 2 0. Si donc le silicate a |la com- 

 position de celui que nous avons considéré jusqu'à présent, l'alumine ne 

 peut se trouver qu'à l'état d'hydrate à 1 molécule d'eau, et non à 3, 

 comme dans toutes les roches précédentes. La teneur en éléments latéri- 



(1) Le chrome se trouve uniquement dans ce résidu insoluble (picotite). 



